330 
NECICLOPEDIA DOMESTICA. 
cerla entrar en la composición do un polvo para 
cebo; mas para esto efecto es muy peligrosa, 
Plateado 'por frotación. 
% 
Este método es bueno para el oobro amarillo ó 
latón; la plata se aplica sobre este por la simple 
frotación, lo que sirve principalmente para los 
cuadrantes de reloj y los limbos graduados do 
I 03 instrumentos de física, meteorología, etc. 
Sg toma plata fina copelada, que se baco muy 
delgada en el castillejo ó con el martillo, se cor¬ 
ta en pequeños pedazos y se eoba en ácido nítri¬ 
co dentro de un vaso do vidrio ó porcelana. 
Cuando está disuelta la plata so echa todavía 
por dos voces en este vaso una cantidad de agua 
igual á la del ácido nítrico que so ba cebado. 
So suspende en medio del líquido una lámina 
do cobre tojo bien limpia y se deja por un cuar¬ 
to de bora; la plata se posa sobro su superficie. 
Luego quo está cubierta so retira la laminita y 
so mete otra, dejando la primera en un vaso lle¬ 
no de agua fresca; la plata se suelta de la plan¬ 
cha y cae en el fondo del vaso. Se repite esta 
operación basta haber extraído toda la plata.que 
tenia en disolución el ácido nítrico. 
Esta plata se lava cuidadosamente muchas vo¬ 
ces; después se decanta, se deja casi en seco la 
plata y se mete en un mortero de cristal. 
Sobre una dracma do esto polvo do plata se 
ponen dos de crémor de tártaro y dos de sal co¬ 
mún bien blanca. So pulveriza todo junto, aña¬ 
diendo algunas gotas do agua clara para quo for¬ 
me una especie de natilla. Con el dedo cubier¬ 
to con un lienzo fino y tupido, so toma un poco 
de esta pasta y so frota la superficie del latón 
bien limpio. Se tiene á mano un vaso lleno do 
agua tibia, en la que so disuelvo una pulgada de 
cenizas graveladas; en esta agua se lava la pieza 
blanqueada, luego so mete en agua pura y tibia, 
y por fin en agua clara y fría. Se enjuga la obra 
con un lienzo blanco de colada y se acerca por la 
cara blanqueada al fuego hasta que haya desapa¬ 
recido toda la humedad. Es menester lavar con 
presteza. 
Modo de Mellawitx para platear fácilmente sin 
emplear la plata en panes. 
Bien pulida y limpia la superficie del metal, 
se humedece con un pincel bañado en agua co¬ 
mún con un poco do muriato de sosa disuelto. 
Se tamiza poco á poco y con igualdad sobro la 
superficie el polvo de que se hablará después, el 
cual adhiere y forma una capa sobre la superfi¬ 
cie. Preparad así la pieza, se pone sobro car¬ 
bones bien encendidos, dejándola basta que se 
ponga roja, lo que se verifica muy pronto. Se 
retira con unas pinzas, y se roete en el agua hir¬ 
viendo pura ó con una corta cantidad de sal ma¬ 
rina 6 crémor do tártaro en disolución; ensegui¬ 
da se grata la pieza para quitar do su superficie 
una ligera oapa do impurezas producidas por el 
polvo do que ee la ha cargado. 
Esta primera operación os la mas esencial, 
porque la plata en fusión penetra la pieza carga¬ 
da, se incorpora con ella y queda dispuesta pa¬ 
ra las operaciones siguientea. El metal penetra¬ 
do de esta primera capa aparece ya plateado. 
Se carga de'nuevo la pieza con otra pasta quo 
so extiende igualmente sobro la superfioio con 
un pincel. 
So vuelvo á poner esta pieza al fuego basta 
quo haya tomado un oolor rojo de guinda. So 
retira con las pinzas y so meto un poco en agua 
hirviendo, y se grata en agua fria. 
Se continúa del mismo modo basta, quo se ha- 
ya cargado cuatro ó cinco veces, sin contar la 
primera, y queda entonces suficientemente pla¬ 
teada: en oste estado presenta el aspocto do la 
plata mate. El cincel y luego el bruñidor aca¬ 
ban do dar á la obra el brillo y pulimento. 
1 ® Composición del polvo para la primera-capa. 
Disolvcráso plata en acido nítrico, y so preci¬ 
pitará poniendo en la solución láminas de cobre. 
Tomaróso una parte do esta plata precipitada y 
bien seca, otra do muriato do plata bien lavado 
y seco y dos do bórax depurado y bien calcina¬ 
do; se mezclará todo en un mortero do vidrio, 
triturándolo para hacer un polvo fino, que se pa¬ 
sará por un tamiz do seda. 
2 o - Composición da la plata para las capas si¬ 
guientes. 
Se toman partes iguales do las sustaneias si¬ 
guientes: 
Polvo preparado para la primera capa. 
Sal amoniaco depurada. 
Muriato do sosa puro. 
Sulfato de zinc. 
Hiel de vidrio. 1 
Mézclase todo exactamento, triturándolo todo 
primero en un mortero de vidrio, y luego sobro 
ol pórfido. So humedeao poco á poco esto pol¬ 
vo con agua destilada muy ligeramente engoma¬ 
da, basta que resulte una especio de pasta que 
pueda extenderse con el pincol. 
Afinación de la plata con el plomo. 
EBtase hace con una copela bion seca, que se 
pone á enrojecer on un horno de reborvero, des¬ 
pués se pone en ella plomo: la cantidad de plo¬ 
mo que se emplea, no es la misma para todas 
1 Suin prooedentej.de la composición del vidrio. En 
las fábricas ú hornos ds vidrios llámase suin á las ea ' es 
neutras quo so soparan del vidrio. 
